134 K. B. Schmutz, Experimentelle Beiträge zur Petrogenie. 



Die Mischung wurde 5 Stunden bei starker Bothgluth 

 geschmolzen, sodann durch 14 Stunden langsam abgekühlt. 

 Die erkaltete Masse zeigte dunkelgraue Farbe, war von 

 grosser Sprödigkeit, grosser Compactheit, nur hie und da 

 durch kleine Cavernen unterbrochen. 



Im Schliff Hessen sich folgende Elemente unterscheiden : 



1. Grundmasse; 



2. farblose, annähernd hexagonale oder rundliche Blättchen ; 



3. im Durchschnitte fast quadratische oder rechteckige Kry- 

 stalle ; 



4. schwarze opake Blättchen ; 



5. rundliche oder polygonale Krystalle. 



Die Grundmasse erwies sich als gelblich gefärbte Glas- 

 basis. Die Ausbildungsproducte No. 2 waren in grösseren 

 Krystallen an der Oberfläche der Schmelze vorhanden und 

 konnten dort mit Hilfe der Lupe beobachtet werden; in der 

 Mitte der Schmelze waren sie nur wenig vertreten, klein, im 

 durchfallenden Lichte farblos, durch eingelagerte Substanzen 

 verunreinigt. Die Untersuchung im polarisirten Lichte ergab 

 Doppelbrechung. Die Interferenzfarben waren schwach. Das 

 ganze Verhalten bezeichnet sie als Glimmer. Die farblosen 

 Krystalle zeigten sich, wie oben erwähnt, im Durchschnitt 

 fast rectangulär, bisweilen auch rechteckig. Die Untersuchung 

 im polarisirten Lichte ergab, dass die einen optisch einaxig 

 waren (Skap olith e) , die anderen optisch zweiaxig (Feld- 

 späthe). Bei beiden waren die Polarisationsfarben gelb, 

 blaugrau. Die Behandlung mit Salzsäure ergab bei den 

 Skapolithen die theilweise Löslichkeit derselben. Aus der 

 Lösung in verdünnter Schwefelsäure schieden sich bei der 

 Verdunstung Gypskrystalle ab. 



Die Lösung der Krystalle in Flusssäure lieferte bei der 

 Verdunstung vorwiegend Kieselfluornatrium und -calcium- 

 krystalle. Sie sind daher als eine Mischung des Mejonit- 

 mit dem Mariali thmol ecül zu betrachten. Die Feld- 

 späthe waren einerseits Orthoklase mit einer Auslöschung 

 im Maximum von 5°, andererseits Natronfeldspäthe mit 

 einer Auslöschung von — 18°. Die Ausbildungsproducte No. 4, 

 die schwarzen opaken Blättchen, erwiesen sich als Magnet- 

 eisen und waren vorwiegend in quadratischen Durchschnitten 



